Pengaruh temperatur pada reaksi hidrasi α -pinena menjadi α - terpineol terkatalis zeolit alam teraktivasi
(Temperature effect on hidration reaction of α -pinene to α -terpineol catalyzed by activated nature zeolite)

## Nia Amilia, Kusoro Siadi dan Latifah
Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES), Gedung D6 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229, telp. 8508035 dan e-mail: nia.amilia@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  mengenai  pengaruh  temperatur  pada  reaksi  hidrasi α -pinena  menjadi α - terpineol  sistem  heterogen  dengan  katalis  zeolit  alam  teraktivasi  bertujuan  untuk  mengetahui kondisi  temperatur  terbaik  untuk  melangsungkan  reaksi  hidrasi α -pinena  menjadi  senyawa α - terpineol  menggunakan  katalis  zeolit  alam  teraktivasi  dan  mengetahui  besarnya  energi  aktivasi pada  reaksi  yang  terjadi.  Karakterisasi  katalis  meliputi  penentuan  luas  permukaan,  volume  pori, dan  rerata  jejari  pori  menggunakan  Gas  Sorption  Analyzer  NOVA1200e.  Reaksi  hidrasi berlangsung pada temperatur 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 o C. Hasil reaksi dianalisis menggunakan spektrofotometer  IR,  Gas  Chromatography  (GC)  dan  Gas  Chromatography-Mass  Spectroscopy (GC-MS)  untuk  hasil  reaksi  terbaik.  Hasil  analisis  IR  menunjukkan  adanya  serapan  gugus  OH pada  bilangan  gelombang  3400cm -1 ,  gugus  C-H  alifatik  pada  bilangan  gelombang  2987,09cm -1 , gugus  C=C  pada  bilangan  gelombang  1635,64cm -1 ,  dan  gugus  C-O  pada  bilangan  gelombang 1126,43  cm -1 .  Kenaikan  temperatur  berpengaruh  terhadap  konversi  (%) α -pinena  menjadi α - terpineol. Hasil  terbaik  diperoleh  pada  temperatur  reaksi  70 o C  dengan  kadar  68,53%  dan  harga Ea reaksi hidrasi α -pinena sebesar 69,6546 kJmol -1 .
Kata kunci: α -pinena, temperatur, reaksi hidrasi, α -terpineol

## Abstract
Study of temperature effect in hydration reaction of α -pinene to α -terpineol heterogeneous system  over  activated  nature  zeolite  has  been  conducted.  The  purposes  of  the  research  are  to know  the  best  temperature  of  hydration  reaction α -pinene  to α -terpineol  using  activated  nature zeolite and to determine the value of activation energy for the hydration reaction. Characterization of  the  catalyst  include  surface  area,  pore  size,  and  pore  volume  was  performed  using  Gas Sorption Analyzer NOVA1200e. Reaction occurs at various temperature of 30, 40, 50, 60, 70, and 80 o C. The product of reaction is analyzed using infra red spectroscopy, gas chromatography, and chromatography-mass  spectroscopy  for  the  best  product.  Results  of  the  analysis  using  infra  red show  absorption  of  OH  group  at  3400cm -1 ,  C-H  at  2987,09cm -1 ,  C=C  bond at 1635,64cm -1 , and C-O at 1126,43 cm -1 . Effect of increasing temperature influences the convertion (%) α -pinene to α -terpineol. The best result was reached at 70 o C for 68.53% and the activation energy of reaction hydration is 69.6546 kJmol -1 .
Key words: α -pinene, temperature, hydration reaction, α -terpineol

## Pendahuluan
Sekitar  200  jenis minyak atsiri diperdagangkan di pasar dunia. Tidak kurang dari 80 jenis diantaranya diproduksi secara kontinu di berbagai negara berkembang dan 20 jenis  minyak  atsiri  Indonesia  dikenal  di  pasar  dunia. Beberapa  di  antaranya  sudah menjadi  komoditi  ekspor  yaitu  serai  wangi,  nilam,  akar  wangi,  kenanga,  kayu  putih, cengkeh,  cendana,  pala,  massoi,  kruing,  gaharu,  lawang,  dan  terpentin.  Minyak  atsiri digunakan  sebagai  bahan  tambahan  dalam  pembuatan  obat-obatan,  parfum, kosmetika, sabun, detergen, flavor dalam makanan dan minuman, dan aroma terapi.
Terpentin  merupakan  salah  satu  minyak  yang  didapatkan  dari  pohon  pinus  dan dimanfaatkan  sebagai  pelarut  dalam  industri  farmasi,  pengolahan  resin,  dan  cat. Sebagian  besar  pohon  pinus  di  Indonesia  adalah  jenis  Pinus  merkusii  yang menghasilkan  terpentin  dengan  komposisi  82% α -pinena  dan  komponen  lain  seperti kamfen, β -pinena, dan limonen [1]. Senyawa α -pinena  merupakan  senyawa  organik  dari  golongan  senyawa  terpen dan  termasuk  ke  dalam  senyawa  alkena  yang  mengandung  cincin  reaktif  karena adanya ikatan rangkap dan dapat ditemukan pada berbagai minyak pohon jenis konifer terutama  pinus.  Senyawa α -pinena  didapatkan  dari  proses  produksi  bubur  kertas berbahan  dasar  kayu  pinus  dengan  kandungan  sekitar  92%  atau  dari  hasil  isolasi minyak terpentin dengan destilasi pengurangan tekanan [2].
Terpineol merupakan produk utama dan paling berlimpah yang digunakan secara luas  dalam  industri  kosmetik,  parfum,  antifungi,  desinfektan,  pewangi  dalam  cairan pembersih,  dan  kini  juga  dikembangkan  sebagai  polimer.  Senyawa  ini  tergolong  ke dalam senyawa alkohol monoterpen monosiklik yang diperoleh melalui hidrasi α -pinena dalam  suasana  asam  menghasilkan  campuran  kompleks  berupa  monoterpen,  alkohol, dam  hidrokarbon.  Selain  itu α -terpineol  juga  dapat  diperoleh  melalui  hidrasi  atau biokonversi  limonen  terkatalisis  asam  tetapi  disertai  terbentuknya  diol  dalam  jumlah yang besar [3].
Hidrasi α -pinena  dengan  katalis  asam  membentuk  campuran  kompleks monoterpen (alkohol dan hidrokarbon). α -pinena yang bereaksi dalam media asam akan mengekspansi  cincinnya  membentuk  senyawa  turunan  seperti  kamfen,  fencen,  dan bornilen  atau  membukanya  cincin  membentuk  limonen,  terpinolen,  dan α atau γ - terpinen. Apabila dalam reaksi hidrasi ada kehadiran air dan katalis asam, penambahan produk-produk di atas akan membentuk alkohol seperti α -terpineol dan borneol. Perumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (a) pada temperatur berapakah yang paling  baik  untuk  melangsungkan  reaksi  hidrasi α -pinena  menjadi α –terpineol  sistem heterogen  dengan  katalis  zeolit  alam  teraktivasi,  dan  (b)  berapa  nilai  energi  aktivasi pada reaksi hidrasi α -pinena menjadi α –terpineol sistem heterogen dengan katalis zeolit alam teraktivasi.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  yaitu:  (a)  mengetahui  temperatur  reaksi yang paling baik untuk melangsungkan reaksi hidrasi α -pinena menjadi α –terpineol, dan (b)  mengetahui  besarnya  energi  aktivasi  reaksi  hidrasi α -pinena  menjadi α -terpineol dengan katalis zeolit alam teraktivasi.

## Metode Penelitian
Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seperangkat  alat  gelas,
neraca analitik (Ohaus), penyaring vakum, satu set alat destilasi fraksinasi pengurangan tekanan, satu set alat refluks, sentrifuge Centurion GP Series, FT-IR (Fourier Transform Infa  Red)  Shimadzu-8201  PC,  BET  (Brunnaer  Emmet  Teller)  1200e  NOVA  (No  Void Analysis),  GC  (Gas  Chromatography)  Agilent  6820,  GC-MS (Gas  Chromatography Mass Spectrofotometry) Shimadzu QP-2010S.
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah minyak  terpentin, aquades, aquabides, zeolit alam (Malang), isopropil alkohol , Na 2 SO 4 anhidrat, Na 2 CO 3 , HCl , HF, diklorometan, dan NH 4 Cl dengan grade pro analyst buatan E Merck, dan gas N 2 produksi PT Samator.
Aktivasi  zeolit  alam  menggunakan  metode  Trisunaryati  [4]  dilakukan  dengan menghancurkan  zeolit  alam  kemudian  diayak  ukuran  100  mesh,  direndam  dalam aquades  sambil  diaduk  selama  24  jam  pada  temperatur  kamar  sebanyak  3  kali, disaring,  dan  dikeringkan  dalam  oven  pada  temperatur  120 o C.  Serbuk  zeolit  alam direndam  dengan  HF  1%  selama  30  menit  kemudian  dicuci  dengan  aquades  dan dikeringkan  dalam  oven  pada  temperatur  120 o C  selama  24  jam.  Sampel  direndam dalam  HCl  6 M  kemudian  dicuci  dengan  aquademin  sampai  ion  Cl - hilang  (uji  dengan AgNO 3 1%)  selanjutnya  zeolit  dikeringkan  dan  dihaluskan  kembali.  Sampel  kembali direndam  menggunakan  NH 4 Cl  1N  kemudian dicuci dengan aquademin sampai ion Cl - hilang  dan  diayak  dengan  ukuran  100  mesh.  Terakhir  dilakukan  kalsinasi  pada temperatur 400 o C selama 3 jam.
Isolasi  minyak  terpentin  dilakukan  dengan  memisahkan  komponen  minyak terpentin  dari  air  dengan  menambahkan  Na 2 SO 4 anhidrat  dan  disaring  kemudian didestilsi fraksinasi pengurangan tekanan pada suhu 50 o C.
Reaksi  hidrasi  menggunakan  metode  Avila  [5]  dengan  variasi  temperatur 30, 40, 50, 60, 70, dan  80 o C.  Dalam  labu  alas  bulat  leher  3  dimasukkan  0,25  gram α -pinena, 2,5  mL  aquabides,  dan  3,4  mL  isopropil  alkohol.  Labu  dilengkapi  pendingin  bola, termometer,  dan  pengaduk  magnet.  Campuran  diaduk  sambil  dipanaskan  sampai temperatur  yang  diinginkan  tercapai  kemudian  dimasukkan  400  mg  katalis  H-zeolit. Reaksi  dilakukan  selama  120  menit  dan  campuran  dipisahkan  dengan  dipusingkan selama  15  menit;  350  rpm  untuk  memisahkan  katalis  dari  campuran.  Campuran  yang telah  terpisah  dari  katalis  dipisahkan  menggunakan  corong  pisah  untuk  memisahkan lapisan  bawah  (fase  air)  dari  lapisan  atas  (fase  organik).  Fase  organik  dicuci  dengan aquades  di  dalam  corong  pisah,  dinetralkan  dengan  Na 2 CO 3 10%,  dan  dicuci  dengan diklorometana  kemudian  dipisahkan  fase  organik  dengan  air  hasil  pencucian. Ditambahkan  Na 2 SO 4 anhidrat  untuk  mengikat  sisa  air  kemudian  disaring  untuk memisahkan  endapan  dan  dialiri  gas  N 2 untuk  menguapkan  sisa  pelarut.  Hasil  diuji dengan  spektrofotometri  infra  merah  dan  kromatografi  gas  dan  GC-MS  untuk  produk hasil reaksi terbaik.

## Hasil dan Diskusi
Karakterisasi  katalis  zeolit  alam  teraktivasi  meliputi  luas  permukaan  spesifik, rerata  jejari  pori,  dan  volume  total  pori  katalis  menggunakan  metode  BET  dengan  alat Gas  Sorption  Analyzer  NOVA1200e.  Dalam  proses  reaksi  hidrasi,  harus  terjadi  kontak antara  molekul  umpan α -pinena,  pelarut,  dan  air  dengan  situs  aktif  katalis  untuk menyediakan  suasana  asam.  Apabila  luas  permukaan  katalis  semakin  besar  maka kemungkinan terjadinya reaksi hidrasi dan pertukaran ion H + akan semakin besar juga. Ukuran  jari-jari  pori  katalis  yang  besar  juga  menunjang  molekul  umpan  untuk  dapat
masuk ke dalam pori katalis.
Tabel1. Hasil Karakterisasi luas permukaan spesifik, rerata jejari pori, dan volume total pori katalis menggunakan metode BET
Sampel Luas Permukaan Spesifik (m 2 /g) Rerata Jejari Pori (Å) Volume Pori (cc/g) H-Zeolit Alam 6,376 16,960 0,025
Aktivasi  zeolit  alam  dengan  perlakuan  asam  dan  garam  bermanfaat  untuk meningkatkan kinerja dari zeolit alam. Karakterisasi luas permukaan katalis zeolit alam teraktivasi menggunakan BET (Bruner, Emmet, dan Teller) didasarkan pada fenomena adsorpsi  gas  lapis  tunggal  yang  berlangsung  pada  temperatur  tetap.  Luas  permukaan dan  volume  pori  yang  besar  menyebabkan  reaktan  dapat  masuk  ke  dalam  pori  katalis sehingga  molekul  reaktan  yang  teradsorpsi  pada  permukaan  katalis  akan  meningkat sehingga reaksi lebih cepat dan produk yang dihasilkan juga semakin banyak. Gambar 1  menunjukkan  grafik  jumlah  adsorpsi  gas  nitrogen  terhadap  tekanan  relatif  P/Po. Berdasarkan  grafik  dapat  dilihat  bahwa  isoterm  adsorpsi  nitrogen  menunjukkan  pola dimana terjadi kenaikan secara cepat pada P/Po rendah, kemudian naik perlahan pada pertengahan dan naik dengan cepat pada nilai P/Po mendekati satu. Kenaikan pertama terjadi  akibat  adanya  molekul  gas  yang  teradsorpi  berinteraksi  dengan  daerah  yang berenergi pada permukaan padatan. Pada pengisian ini terbentuk monolayer, kemudian pada daerah P/Po yang lebih tinggi pertambahan molekul gas terjadi pada permukaan monolayer  sebelumnya  membentuk  lapisan  berlapis  (multilayer)  hingga  pada  akhir pengisian.  Adanya  loop  histerisis  pada  daerah  pertengahan  menunjukkan  isoterm  ini merupakan isoterm tipe II yaitu jenis adsorpsi dari padatan berpori meso yakni dengan ukuran diameter pori 20-500 Å atau 2-50 nm [6].
Gambar 1. Isoterm adsorpsi N 2 dari katalis H-Zeolit.
Hasil  analisis  pada  katalis  H-zeolit  yang  digunakan  dalam  reaksi  hidrasi α -pinena  ini memiliki  ukuran  diameter  pori  sebesar  80,90  Å  atau  dikatakan  bahwa  ukuran  pori  H- zeolit tergolong ke dalam ukuran mesopori.
Bahan dasar α -pinena yang digunakan dalam penelitian ini merupakan minyak terpentin  yang  berasal  dari  Perum  Perhutani  Unit  I  Jawa  Tengah  dan  diisolasi  dengan cara  distilasi  pengurangan  tekanan  dengan  identifikasi  fisik  seperti  dalam  Tabel  2 berikut.
Tabel 2. Sifat fisik senyawa α -pinena hasil isolasi. No Sifat Fisik Keterangan 1. Wujud Cair 2. Warna Jernih 3. Bau Bau khas terpentin
Hasil analisis α -pinena menggunakan spektofotometer inframerah pada Gambar 2 menunjukkan  adanya  beberapa  serapan  karakteristik.  Puncak  2916,37  cm -1 menunjukkan  adanya  serapan  gugus  C-H  alkana,  1735,93  cm -1 menunjukkan  adanya rentangan  C=C  alkena,  1442,75  cm -1 menunjukkan  gugus  CH 2 dan  1373,32  cm - 1 menunjukkan  gugus  CH 3 .  Berdasarkan  spektrum hasil analisis tersebut dimungkinkan bahwa  senyawa  yang  dianalisis  adalah α -pinena.Hasil  kromatogram  GC  pada Gambar3menunjukkan  adanya  5  puncak  dengan  puncak  tertinggi  pada  waktu  retensi 5,201 menit sebagai puncak dari senyawa α -pinena dengan persentase kadar sebesar 87,84%.
Gambar 2. Spektrum IR α -pinena hasil isolasi.
Gambar 3. Kromatogram GC α -pinena.
Analisis  hasil  reaksi  hidrasi α -pinena  menggunakan  GC  didasarkan  pada pemisahan  komponen  berdasarkan  sifat  kepolaran  dan  titik  didihnya.  Kolom  yang digunakan  adalah  kolom  HP-5  yang  sifatnya  semipolar-nonpolar  dan  sampel  di injeksikan pada temperatur injektor 300 o C, temperatur kolom 70 o C, temperatur detektor 300 o C,  dan  running  selama  21  menit.  Hasil  reaksi  hidrasi α -pinena  pada  temperatur 30 o C  menghasilkan  rendemen  sebesar  0,17%  yang  muncul  pada  waktu  retensi  7,252 menit dalam kromatogram GC sedangkan sisa α -pinena sebanyak 81,70%. Temperatur 40 o C  menghasilkan  rendemen  sebesar  1,06%  yang  muncul  pada  waktu  retensi  6,942 menit,  sisa α -pinena  sebanyak  15,14%  .Temperatur  50 o C  menghasilkan  rendemen 2,03%  yang  muncul  pada  waktu  retensi  7,251  menit,  sisa α -pinena  sebanyak  23,84%. Temperatur  60 o C  menghasilkan  rendemen  48,53%  yang  muncul  pada  waktu  retensi 6,946  menit  dan  sisa α -pinena  13,91%.  Temperatur  70 o C  menghasilkan  rendemen 68,53%  yang  muncul  pada  waktu  retensi  7,205  menit  dan  sisa α -pinena  3,37%. (Gambar  4).Terakhir  pada  temperatur  80 o C  menghasilkan  rendemen  sebesar  6,34% pada  waktu  retensi  7,268  menit  dan  sisa α -pinena  sebanyak  2,66%.  Kadar α -pinena semakin  menurun  dan  senyawa α -terpineol  semakin  banyak  dengan  kenaikan temperatur  mulai  dari  temperatur  30 o C  hingga  70 o C,  namun  hingga  reaksi  pada temperatur  80 o C  kadar  senyawa α -terpineol  menurun.  Bertambahnya  temperatur  pada reaksi  hidrasi  mengakibatkan  gerakan  sangat  aktif  dari  reaktan  sehingga  muncul rintangan antara sisi aktif molekul reaktan dengan situs aktif katalis.
Gambar 4.Spektrum IR hasil reaksi hidrasi α -pinena temperatur 70 o C
Analisis  struktur  senyawa  reaksi  hidrasi  menggunakan  IR  menghasilkan spektrum  dengan  serapan  gugus  OH  pada  bilangan  gelombang    3387  cm -1 .  Serapan gugus  C-H  alifatik  pada  bilangan  gelombang  2987,09  cm -1 , gugus  C=C  pada  bilangan gelombang  1635,64  cm -1 ,  gugus  C-O  pada  bilangan  gelombang  1126,43  cm -1 ,  dapat disimpulkan  bahwa  senyawa  yang  dihasilkan  merupakan  senyawa  alkohol  berupa α - terpineol yang termasuk ke dalam alkohol tersier.
Gambar 5.Kromatogram GC hasil reaksi hidrasi α -pinena temperatur 70 o C
Analisis  dengan  GC-MS  bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah  senyawa, konsentrasi  senyawa,  massa  rumus,  rumus  struktur,  dan  mass  peak  senyawa  produk hasil  reaksi  hidrasi.  Senyawa α -terpineol  yang  dipilih  untuk  dianalisis  adalah  hasil α - terpineol dari reaksi hidrasi pada temperatur 70 o C. Berdasarkan hasil analisis terdapat 3
puncak utama pada kromatogram dan diperkirakan α -terpineol muncul pada puncak ke- 2 pada waktu retensu 12,684 menit dengan kadar sebesar 72,12%.
Gambar 6. Kromatogram GC hasil reaksi hidrasi α -pinena temperatur 70 o C.
Gambar7. Spektrum massa α -terpineol.
Hasil  spektrum  massa  senyawa  menunjukkan  ion  molekuler  dengan  m/z  154 tetapi tidak terdeteksi oleh spektrofotometer karena tidak stabil dan fragmen selanjutnya terdeteksi  yakni  pada  m/z  136.  Pecahan  khas  dari  suatu  alkohol  adalah  lepasnya molekul  H 2 O  dari  ion  molekuler  m/z  154  ditandai  dengan  munculnya  pecahan  M-18 + membentuk  pecahan  ion  molekul  dengan  m/z  136.Selanjutnya  ion  molekul  pada  m/z 136 melepaskan CH 3 membentuk pecahan ion molekul m/z 121 kemudian menjadi m/z 107 akibat melepaskan CH 2 . Pecahan dengan m/z 107 melepaskan C 2 H 2 menghasilkan pecahan dengan m/z 81 dan seterusnya hingga terjadi pecahan dengan m/z 43 akibat terlepasnya gugus-gugus pada ion molekul α -terpineol.
OH e _ OH + . -H2O H3C C + CH3 m/z = 136 C3H7 _ m/z = 43 + + m/z = 93 CH3 _ + m/z = 121 CH2 _ + m/z = 107 C2H2 _ + m/z = 81 m/z = 154 H3C C CH3 OH + m/z = 59 H2 _ H2C C + CH3 m/z = 41 H . .
Gambar 8.Fragmentasi senyawa α -terpineol
Besarnya  energi  aktivasi  pada  reaksi  hidrasi α -pinena  ditentukan  menggunakan persamaan  Arrhenius  dengan  memplotkan  grafik  ln  k  terhadap  1/T.  Data  persentase reaktan dapat digunakan untuk menentukan harga konstanta laju reaksi sesuai  dengan
persamaan [7]:
ƙ =
,                                             (1)
dengan µ adalah volume larutan awal yakni volume α -pinena, aquabides, dan isopropil alkohol  dibagi  dengan  lamanya  waktu reaksi (ml/menit), V adalah volume katalis (cm 3 ) yang dihitung  dengan  cara  menentukan  volume  katalis  dalam  bentuk  pelet,  Co  adalah konsentrasi awal α -pinena (%), dan C adalah konsentrasi akhir α -pinena setelah reaksi hidrasi  (%). Harga ƙ yang  diperoleh  dapat  digunakan  untuk  menentukan  harga  energi aktivasi Ea (kJ/mol) reaksi hidrasi α -pinena melalui persamaan berikut [8]:
ln ƙ = .                                         (2)
Berdasarkan Gambar 9 didapatkan nilai Ea pada reaksi hidrasi α -pinena sebesar 69,654692  kJ/mol.  Menurut  [9],  berdasarkan  tenaga  pengaktifan  dapat  ditentukan tahapan  penentu  laju  reaksi  adalah  proses  kimia  yaitu  pada  adsorpsi,  reaksi, dan desorpsi  atau  proses  fisis  pada  tahap  difusi  dan  transfer  produk  reaksi  ke  fasa  fluida. Apabila  tenaga  pengaktifan  terukur  lebih  besar  dari  45  kJ/mol  maka  tahapan  penentu laju  reaksinya  adalah  proses  kimia  sedangkan  apabila  lebih  kecil  dari  15kJ/mol  maka tahapan penentu laju reaksinya adalah proses fisis. Pada penelitian ini Ea yang terukur lebih dari 45 kJ/mol sehingga dapat ditunjukkan bahwa tahap penentu laju reaksi hidrasi α -pinena  terkatalisis  H-Zeolit  alam  adalah  proses  kimia. Interaksi  yang  terjadi  antara katalis dan reaktan dapat menghasilkan senyawa antara yang lebih aktif, meningkatkan jumlah tumbukan dan menyebabkan terjadinya reaksi dengan
energi  pengaktifan  yang  lebih  rendah. Atkins  [8]  mengemukakan  bahwa kecepatan  reaksi  akan  meningkat  dengan  naiknya  temperatur.  Apabila  temperatur dinaikkan  maka  energi  reaktan  akan  meningkat.  Kenaikan  energi  ini  mengakibatkan partikel aktif bergerak sehingga frekuensi tumbukan semakin meningkat, reaksi berjalan semakin cepat, dan laju reaksi semakin besar. Tetapi bila temperatur terlalu tinggi maka kecepatan reaksi menurunkan jumlah reaktan yang teradsorpsi pada permukaan katalis karena  waktu  kontak  antara  katalis  dan  reaktan  menjadi  cepat  dan  produk  yang terkonversi semakin kecil.
Gambar 9. Hubungan ln k terhadap 1/T reaksi hidrasi α -pinena.
T(K) 1/T (K -1 ) Μ Co/C ƙ (menit -1 ) ln ƙ 303 0,0033 0,0512 1,0751 0,01746 -4,04778 313 0,003195 0,0513 5,7994 0,42468 -0,85641 323 0,003096 0,0512 3,6834 0,31439 -1,15709 333 0,003003 0,0513 6,3138 0,44521 -0,80919 343 0,002915 0,0512 26,0158 0,78578 -0,24107 353 0,002833 0,0512 32,9097 0,84246 -0,17142

## Kesimpulan
Hasil  reaksi  terbaik  dalam  reaksi  hidrasi α -pinena  menjadi α -terpineol menggunakan  katalis  zeolit  alam  teraktivasi  diperoleh  pada  kondisi  temperatur  70 o C dalam  waktu  reaksi  120  menit  dengan  kadar  sebesar  68,53%  dan  nilai  energi  aktivasi reaksi hidrasi α -pinena menjadi α -terpineol menggunakan katalis zeolit alam teraktivasi yang dihitung menggunakan persamaan Arrhenius adalah 69,654692 kJ/mol.

## Pustaka
[1] H. Utami, Kinetika Reaksi Terpineol dari Terpentin, Fakultas Teknik UGM, 2009.
[2]  R.  Aguirre,  D.T.  Saenz,  W.A.  Flores,  A.R.  Sanchez,  A.A.  Elguezabal,  Journal  of Catalysis Today, 107-108 (2005) 310-314.
[3]  P.A.R  Dutenhefner,  K.A.  da  Silva,  M.R.H. Siddiqui,  I.V.  Kozhevnikov,  E.V. Gusevskaya, Journal of Molecular Catalysis, 175 (2001) 33-42.
[4] Trisunaryati, W.E.Triwahyuni, S. Sudiono, TEKNO 10(4) (2005) 269-282.
[5]  M.C.  Avila,  N.A.  Comelli,  E.  R.Castellón,  A.J. López,  R.C.  Flores,  E.N.  Ponzi,  M.I. Ponzi, Journal of Molecular Catalysis A:Chemical, 322 (2010) 106-112.
[6] D. Hartanto, T.E. Purbaningtias, H. Fansuri, D. Prasetyoko, Jurnal ILMU DASAR, 12 (2011) 80-90.
[7]  J.W.  Moore  dan  R.G.  Pearson, Kinetic  and  Mechanisms,  3 rd Ed.,  John  Wiley  and Sons, Inc., Canada, 1981.
[8] P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press, Tokyo, 1990.
[9] Triyono, Kimia Katalis, Yogyakarta, FMIPA UGM, 2004.